181 
de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg. 
182 
verdünnt,  dem  Zwecke  nicht  entsprach,  zu  welchem  sie 
bereitet  wurde. 
Schon  oben  habe  ich  angeführt  dass  die  Goldauflösung 
von  2,19  grarnm.  Gold  in  1 Decilitre  zu  stark  war,  und 
dass  sie  desshalb  beim  Versuche  mit  einem  Gegenstand 
von  3 quadr.  Wersch.  Oberfläche  für  untauglich  be- 
funden wurde.  Dieser  Nachtheil  kann  jedoch  beseitigt 
werden,  wenn,  bei  sonst  gleichen  Umständen  in  Betreff 
der  Stärke  des  Stromes  und  der  Grösse  der  Oberfläche 
der  Anoden,  gleichzeitig  die  Oberfläche  des  zu  vergol- 
denden Gegenstandes  vergrössert  wird,  was  ich  später 
umständlicher  auseinandersetzen  werde. 
Bei  meinen  vorläufigen  Versuchen  im  Kleinen,  was 
sich  auch  später  in  der  hiesigen  galvanoplastischen  An- 
stalt im  Grossen  bewährt  hat,  erwies  es  sich,  dass  wenn 
man  den  hohen  Werth  des  Goldes  und,  in  Folge  dessen, 
die  Kostbarkeit  der  concentrirten  Goldauflösungen,  welche 
in  diesem  Zustande  leichter  durch  die  Einwirkung  der 
Luft  zersetzt  werden,  berücksichtigt,  wenn  man  ferner 
den  schädlichen  Einfluss  der  concentrirten  Lösungen, 
wegen  ihrer  alkalischen  Eigenschaft  aui  den  Kautschuk, 
womit  der  Boden  und  die  Wände  der  Behälter  bedeckt 
sind,  in  Anschlag  bringt,  die  Goldauflösungen  sich  am 
Besten  bewähren,  welche  1 bis  0,25  gramm  Gold  in  1 
Decilitre  enthalten.  Das  obenangeführte  beziehet  sich 
nur  auf  die  Normal  - Goldauflösung,  hei  welcher  eine 
zuweilen  rölhlich  ausfallende  Vergoldung  dadurch  be- 
seitigt werden  kann,  dass  man  entweder  den  Gegenstand 
noch  einige  Zeit  in  der  Auflösung  hält,  dabei  aber  den 
Strom  schwächt  ; die  Oberfläche  der  Anode  vermindert, 
oder  die  zu  vergoldende  Oberfläche  vergrössert.  Mit 
Berücksichtigung  dieser  Bedingungen  erhält  man  eine 
schöne  matte  Vergoldung  welche  der  mit  Mühe  durch 
Färbung  erhaltenen  Feuervergoldung  nicht  im  Gering- 
sten nachsteht. 
Dieses  ist  aber  nicht  der  Fall  bei  Vergoldungen  mit 
Auflösungen,  in  welchen  sich  das  cpiantitative  Verhältnis 
des  Goldes  zu  den  Salzen  und  dem  kaustischen  Kali 
bedeutend  verändert  hat,  dadurch,  weil  ein  Theil  des 
Goldes  schon  aus  der  Lösung  gelallt  ist.  In  solchen 
Auflösungen  ist  es  nicht  hinlänglich  das  Gold  mittelst 
1er  Probe  in  1 Decilitre  zu  bestimmen,  sondern  auch 
mumgänglich  das  Verhältniss  des  Goldes  zu  der  Salz- 
nasse oder  vielmehr  zu  dem  neutralen  schwefelsauren 
xali  auszumitteln.  Der  Versuch  zeigte  folgendes  : in 
1er  Normalauflösung  verhält  sich  das  Gold  zu  K S,  in 
velche  K-Gl , KGy  und  KH  durch  Behandlung  mit 
ichwefelsäure  verwandelt  wird,  wie  1:6,4.  Je  mehr 
her  Gold  aus  der  Auflösung  durch  den  galvanischen 
Strom  reducirt  wird,  desto  mehr  verändert  sich  auch 
das  Verhältniss  desselben  zu  den  Salzen,  folglich  also 
auch  zu  dem  schwefelsauren  Kali  welches  man  aus 
diesen  Salzen  erhält.  Eine  Goldaullösung,  mit  welcher 
schon  eine  längere  Zeit  vergoldet  wurde,  die  jedoch 
wie  die  Probe  zeigte,  noch  0,025  gramm.  Gold  in  1 
Decilitre  enthielt,  erwies  sich  als  zum  weiteren  Gebrauch 
für  untauglich,  und  bei  Anwendung  eines  bedeutend 
starken  Stroms,  wurde  das  Gold  nur  langsam  mit  einer 
unreinen  dunkeln  Farbe  gefällt.  Die  Concentrirung 
dieser  Auflösung  durch  Abdampfen  bis  zu  0,085  gramm. 
Goldgehalt  in  1 Decilitre  machte  dieselbe  nicht  brauch- 
barer. Die  Probe  zeigte  in  derselben  das  Verhältniss  des 
Goldes  zu  den  Salzen  ( KG1  -j-  K€y  -j-  KH)  wie  1:100, 
oder  wenn  diese  Salze  in  schwefelsaure  Verbindungen 
verwandelt  werden,  wie  1 : 134.  Woraus  leicht  ersehen 
wird,  dass  man  bei  gut  geleiteten  galvanischen  Vergol- 
dungen, nicht  allein  auf  die  Stärke  der  Auflösung,  son- 
dern auch  auf  das  Verhältniss  des  Goldes  zu  den  Salzen 
(bis  zu  einem  gewissen  Grade)  Acht  geben  muss. 
Durch  Versuche  ist  es  mir  gelungen  auszumitteln, 
dass  man  mit  einer  Auflösung  von  0,7  bis  0,6  gramm. 
Gold  in  1 Decilitre  mit  Erfolg  bis  zu  einem  Goldge- 
halte von  0,8  gramm.  vergolden  kann.  Hierbei  muss 
ich  -aber  die  Bemerkung  machen,  dass  bei  0,1  gramm. 
Goldgehalt  in  1 Decilitre  Auflösung,  die  Farbe  der  ver- 
goldeten Oberfläche  nicht  mehr  schön,  sondern  schmu- 
tzig roth  ist,  und  dass  das  Gold  überhaupt  von  dieser 
Zeit  an  mit  einem  Stich  in’s  Rothe  gefällt  wird. 
In  Folge  des  obenangeführten,  müssen  auch  in  der 
Probirmethode  der  Goldauflösungen  Aenderungen  vor- 
genommen werden , welche  dahin  zielen , dass  bei  der 
Probe  nicht  allein  die  Quantität  des  Goldes,  sondern  auch 
das  Verhältniss  des  Goldes  zu  den  Kalisalzen  bestimmt 
werde.  Dieses  erreicht  man  , wenn  man  die  Goldauflö- 
sung in  einem  Platintiegel  abdampft,  die  trockene  Masse 
mit  Schwefelsäure  versetzt,  den  Ueberschuss  der  Säure 
durch  Wärme  vertreibt  und  darauf  den  Tiegel  wiegt. 
Das  Gewicht  des  Goldes  so  wie  dessen  Verhältniss  zum 
KS  erhält  man  durch  sorgfältiges  Auswaschen  des  Gol- 
des und  Wiegen  desselben.  Man  wird  mir  freilich  da- 
gegen sagen , dass  die  Aenderung  des  Verhältnisses  des 
Goldes  zu  den  Salzen  nur  dann  stattfinden  kann,  wenn 
die  Vergoldung  mit  Platinanoden  ausgeführt  wird,  dass 
aber  mit  Goldanoden  solches  nicht  stattfindet.  Man  wird 
mir  die  Bemerkung  wiederholen  (Journal  für  praktische 
Ghemie  1846,  No.  7 und  8,  Seite  448  5 lieber  galva- 
nische Vergoldung  und  Versilberung)  dass  man  bei  An- 
Wendung  von  Goldanoden,  aus  dem  Gewichtsverluste 
Ö * 
